— 1337 — 



Dai valori di AM % risulla che, in generale, i fili idro- 

 genati si comportano più irregolarmente degli altri. Ri- 

 sulta poi dal quadro precedente, che il nichel, assorbendo 

 idrogeno, diminuisce di tenacità tanto più quanto più è 

 protratta l'idrogenazione. Così il valore del rapporto, cal- 

 colato per i fili esposti all'idrogenazione per una durata 

 minore di cento ore, è 0,9704 ; e per gli altri è 0,9593. Il 

 rapporto, risultante da tutte le esperienze prese insieme, 

 sarebbe 0,9652. Anche in questo caso molte delle irrego- 

 larità, che si osservano nei valori di r, sono probabil- 

 mente dovute alla differente densità della corrente. Ana- 

 lizzata r acqua del voltametro, che aveva più volte ser- 

 vito air idrogenazione dei fili, si ebbero solo leggerissime 

 traccie di nichel. 



Si assoggettarono all' esperienza anche fili di rame, di 

 zinco e di platino. Ma per i due primi metalli abbiamo 

 avuto risultati cosi variabili, da lasciarci in dubbio sul 

 segno della eventuale variazione di tenacità per il fatto 

 dell' idrogenazione, sicché crediamo inutile di riportare le 

 tabelle dei risultati. Anche per il platino si ebbero forti 

 irregolarità, prodotte forse dal fatto, che ad onta di ogni 

 nostra cura nell' attaccare il filo agli uncini, la rottura 

 avveniva spesso ad un estremo. Tuttavia ci pare di poter 

 conchiudere, che l' idrogenazione aumenta la tenacità del 

 metallo. Riferiamo qui sotto i risultati delle esperienze 

 sopra un filo di platino di 0,1 mm. di diametro, condotte 

 come per il nichel. 



TvìHo VII, Serie VI. i69 



